Auszüge. 



A. Mineralogie, Krystallographie, Mineralchemie. 



Ebelmen : Versuche über eine neue Methode der Krystalli- 

 sation auf trockenem Wege zur Erzeugung von Mineralien 

 {Compt. rend. 1851, XXXII, 330-333). Der Vf. theilt die Fortsetzung 

 seiner Versuche nach dieser schon vor 3 Jahren näher bezeichneten Methode 

 mit. Er erhielt die Krystalle, von welchen unten die Rede, durch Einwirkung 

 der gleichförmigen hohen Temperatur eines mehre Monate lang in Gang 

 bleibenden Geschirr- (Ceramique-) Ofens , in welchem ihm Fabrikant Bap- 

 TEROssKS einige Kacheln zur Verfügung gestellt hatte; die Hitze ist etwas 

 geringer als im Porzellan-Ofen, worin er früher seine Versuche angestellt 

 hatte; aber er erzielte mit denselben Verbindungen die gleichen Resultate. 



Indem er beträchtlichere Mengen von Alaun-, Talk-Erde und Borax- 

 Säure in Anwendung brachte und die Platin-Kapseln, welche die erforder- 

 lichen Gemenge enthielten, mehre Tage im Zusammenhang jener beständi- 

 gen Temperatur aussetzte, erhielt er für's blosse Auge deutlich erkennbare 

 Spin eil - Krystalle mit niessbaren Winkeln. Alle hatten die Form ent- 

 kantcter Oktaeder, waren vollkommen durchscheinend und in einigen 

 erreichten die Seiten 3 — 4 Millimeter, 



Er erhielt auf demselben Wege auch Zink-Spinell oder Gahnit, den 

 er noch nicht rein in der Natur getroflFen, indem seine Krystalle immer 

 Eisenoxyd enthalten und braun oder grün sind. Die künstlichen sind durch- 

 scheinend und farblos, erscheinen bei Zusatz von Chrom-Oxyd in Form 

 durchscheinender, schön rubinrother und sehr regelmässiger Oktaeder bis 

 von 2 — 3 Millim, Seite; auch unterscheidet man Rhomboidal-Dodekaeder- 

 Flächen. Die Dichte der künstlichen reinen Krystalle ist 4,58, die der 

 natürlichen 4,23 — 4,70; beide ritzen leicht den Quarz. 



Vergleicht man die Dichten und die Atom-Gewichte der Zink- und 

 Talkerde-AIuminate, so findet man für den Talk-Spinell 25,2 und für den 

 reinen Gahnit 25,1 Atom-Gewicht, 



Von seinen künstlichen Mangan- und Zink - Chro mi te n hat der 

 Vf. schon in seiner ersten Abhandlung gesprochen. Sie krystallisiren in 

 regelmässigen Oktaedern, und ihre Formel Cr' 0^, RO ist der der Spinelle 

 analog. Das natürliche Chrom-Eisen gehört damit in eine Familie. 



